II. Naturwissenschaftliche Abtheilung. 



41 



Soweit die Structur modificirt werden kann durch die Einwirkung 

 hoher Temperatur, sind mehrere Untersuchungen angestellt, auf welche 

 in der Eingangs erwähnten Abhandlung über diesen Gegenstand hin- 

 gewiesen worden ist. Verfasser hat die Versuche fortgesetzt an den 

 Kupferplatten und zweien, A und B, von Messing. Die Platten wurden 

 zwischen Kupferblech gelegt, geglüht und nach allmählicher Abkühlung 

 noch einmal auf dieselbe Weise untersucht wie vorher. 



Die Resultate dieser Bestimmungen sind enthalten in Tabelle V 

 und zwar mitgetheilt: unter J die Inductionswerthe, unter J diejenigen 

 für 1 mm Dicke mit Berücksichtigung der Correction für den Durch- 

 messer, unter s die specifischen Gewichte und unter X die Leitungs- 

 fähigkeiten, wiederum bezogen auf Quecksilber von der Temperatur ° 

 als Einheit. 



Tabelle V. 



Platte 



J 



Jo 



s 



X 



A 

 B 



55,6 



51,8 



Kupfer. 

 602,4 

 593,9 



Messsing. 



8,905 

 8,902 



58,744 

 57,915 



A 



B 



66,5 

 67,3 



145,6 

 143,6 



8,508 

 8,483 



13,560 

 13,384 



Wenn man die vorstehenden Zahlen unter X vergleicht mit den 

 entsprechenden in Tabelle III, so ist das Leitungsvermögen: 



Tabelle VI. 

 Von Platte Vor dem Glühen Nachher 



A 56,658 



B 56,236 



A 13,700 



Kupfer 



Messing 



B 



13,644 



58,744 

 57,915 

 13,560 

 13,384 



Das Glühen hat also beim Kupfer eine Zunahme, bei dem Messing 

 eine Abnahme des Leitungsvermögens" bewirkt. Die Aenderungen für 

 die einzelnen Platten betragen: 



A B 



für Kupfer -f- 3,68 -f 2,99 Procent, 

 ^ Messing — 1,02 — 1,91 

 Die frühere Untersuchung hatte unter Anderem für Kupfer gleich- 

 falls eine Zunahme, für die Legirung Neusilber eine Abnahme ergeben. 



6. 



Die vorstehenden Untersuchungen über das electrische Leitungs- 

 vermögen sind angestellt worden an dünnen, kreisförmigen Platten unter 

 Benutzung electrodynamischer Fernewirkungen. 



